Properties of thermorectificated wood of Eucalyptus grandis and Eucalyptus.

Heat treatment applied to wood causes its degradation and / or rearrangement of its chemical constituents, especially cellulose, hemicellulose and lignin, improving some properties such as dimensional stability, resistance to attack by organisms xylophagous and decreased hygroscopicity. This is due mainly to the hemicelluloses OH groups degradation. Hemicelluloses are the more hydrophilic woodconstituent. This work aimed to determine the effect of thermorectification in hygroscopic equilibrium, density, shrinkage of the wood, Janka hardness, modulus of resistance to bending, modulus of elasticity in static bending in the woods of Eucalyptus grandis and Eucalyptus sp. Woods were heated between the plates of a press or in a vacuum oven or in a oven filled with nitrogen. Treatments were performed at room temperature, 180, 200 and 220 ° C for one hour after reaching thestipulated temperature. The results indicate a great potential of thermal treatment, since in all thermorectified woods was observed a reduction in equilibrium moisture content, mainly for those heated in the oven with nitrogen. Wood density, in general, was affected only at temperatures of 200 and 220 ° C regardless of the method used. The volumetric contractions tended to decrease with increasing temperature, however, in some cases these contractions were increased, as 1Engenheira Florestal, Dsc. Ciência Florestal, Pós-doutoranda em Ciência Florestal. UFV – Universidade Federal de Viçosa Departamento de Engenharia Florestal, CEP. 36570-000, Viçosa – MG. E-mail: solangeeoa@yahoo.com. br 2Engenheiro(a) Florestal, Dsc. em Ciência Florestal. Professor(a) do Dep. Eng. Florestal – UFV Universidade Federal de Viçosa, Viçosa-MG, CEP: 36570-000. E-mail: bvital@ufv.br, cassiacarneiro@ufv.br 3Engenheira Florestal, Dsc. em Ciência Florestal. Professora do Departamento de Engenharia Florestal. Universidade Federal do Mato Grosso, Cuiabá-MT, CEP: 78060-900. E-mail: zaira@ufmt.br 4Estudante de Pós Graduação em Ciência Florestal. UFV – Universidade Federal de Viçosa Departamento de Engenharia Florestal, Viçosa-MG, CEP: 36570-000. E-mail: tuliovieira19@hotmail.com Araújo et al. – Propriedades de madeiras termorretificadas de Eucalyptus grandis e SP 328 Sci. For. , Piracicaba, v. 40, n. 95, p. 327-336, set. 2012 INTRODUÇÃO A madeira é composta principalmente por celulose, hemiceluloses e lignina e as suas propriedades influenciadas por eles. Apesar das suas propriedades, que permitem a uma ampla utilização, ainda existem algumas limitações no uso da madeira, como, por exemplo, a instabilidade dimensional, a inflamabilidade, a degradação devido à radiação UV e a biodeterioração, dentre outros. Por isso, diferentes processos têm sido utilizadas para melhorar essas propriedades, tais como, preservativos, pesticidas, tintas UVabsorvente. No entanto, muitos deles têm impactos ambientais e suas aplicações estão sendo restringidas em diferentes países devido às leis e às pressões da mídia (MOHEBBY, 2003a). Dentre as novas tecnologias para melhorar a qualidade e o uso da madeira, encontra-se o tratamento térmico, também conhecido como termorretificação, retificação térmica ou madeira termotratada, processo em que o aquecimento é aplicado à madeira. Consiste na termo decomposição parcial da celulose, hemiceluloses e lignina, geralmente na ausência de oxigênio ou na deficiência de ar. A termorretificação causa alterações químicas, físicas e mecânicas na madeira (RODRIGUES, 2009) e traz algumas vantagens para as suas propriedades tecnológicas. O efeito da termorretificação varia em função da temperatura final do processo, do tempo de tratamento, da velocidade de aquecimento e das propriedades iniciais da madeira. As principais alterações nas propriedades são o aumento da estabilidade dimensional, o aumento da resistência ao ataque de organismos xilófagos e a diminuição da higroscopicidade. Porém, as propriedades mecânicas, podem ser afetadas de forma negativa, observando-se algumas discrepâncias entre os resultados encontrados por alguns autores. Estas divergências levam a acreditar que estas alterações, variam entre espécies de madeiras além dos parâmetros usados no tratamento térmico. Uma vez tratada termicamente a madeira pode ser usada para revestimentos, confecção de paredes à prova de som, assoalhos, terraços, decks de barcos, móveis para jardim, batentes de porta e janela, parques infantis, móveis externos e internos, portões, cercas, instrumentos musicais, dentre outros. Reconhecendo a importância e a potecialidade da termorretificação, este estudo teve como objetivo avaliar o efeito de quatro temperaturas e três métodos de tratamento térmico nas propriedades das madeiras Eucalyptus grandis e Eucalyptus sp.